371 
die Entfernung der Zinkplatte von der Kupferplatte. Bei meinen 
Versuchen war die Trommel in der Regel 2 Zoll von der Unter- 
lage entfernt. Weniger soll sie nicht betragen. Die Trommel be- 
rührt nur die Oberfläche des Kupfervitriols oder taucht nur wenig 
in diesen ein. 
Es ist zur Erzeugung von gutem Kupfer von wesentlichem 
Vortheil , grosse Quantitäten von Kupfervitriol, also grosse Gefässe 
für die Fällungsflüssigkeit anzuwenden. Das Gefäss soll rings um 
die Trommel noch einen Raum von 8--10 Zoll haben. Meine grössern 
Gefässe bestehen aus vierseitigen Holzkasten, welche innen wohl 
getheert und gefirnisst sind. Sie sind von rectangulärer Form und 
parallel den längern Seiten sind rinnenförmige Leinwandstreifen an 
die Wände genagelt, welche zur Aufnahme der Kupfervitriolkry- 
stalle dienen, um die erschöpfte Flüssigkeit zu sättigen. Mit den 
Krystallen gefüllt tauchen sie in den obern Theil der Flüssigkeit 
ein. Bei einem sonst guten Vitriol habe ich dergleichen Krystalle 
alle zwei Tage eingelegt, so dass er zwischen 22° und 24° B. er- 
halten wurde. 
VI. 
Die Kupferplatte, welche copirt werden soll, versilbere ich 
zuvor, und dieses geschieht höchst einfach und mit geringen Kosten 
dadurch, dass man solche Platten in eine Auflösung von Chlorsilber 
in Kochsalzauflösung einlegt. Dazu bereitet man eine concentrirte 
Auflösung von Kochsalz und tropft in diese salpetersaures Silber- 
oxyd unter Umrühren so lange ein, bis der entstehende Niederschlag 
nicht mehr verschwindet, dann lässt man diesen Niederschlag sich 
absetzen und gebraucht die klare Flüssigkeit. Diese kann immer 
47° 
